## Efektifitas Penambahan Semen Pada Stabilitas Tanah Lokal Samarinda

## Syahrul
Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail : syahrulsipil@rocketmail.com
Received 16 June 2022; Reviewed 07 November 2022; Accepted 24 February 2023 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering Doi: https://doi.org/10.35334/be.v1i1.2659

## Abstract
Soil  stability  is  the  mixing  of  soil  with  certain  materials,  in  order  to  improve  the  mechanical properties  of  the  soil  in  order  to  meet  technical  requirements,  cement  stability  aims  to  reduce shrinkage properties and high soil plasticity so as to increase the bearing capacity of the soil. The laboratory  test  parameters  include  testing  the  physical  properties  of  the  soil  and  the  mechanical properties of the soil using type I cement with variations in the cement content of 0%, 5%, 10% and 15%. The study was conducted to determine the effectiveness of the percentage addition of cement, laboratory  tests  stated  the  effectiveness  of  stabilizing  the  addition  of  cement  was  10%  with  the results of the free compression test of 5.446 kg/cm2 on the unconditioned sample, and 4.76 kg/cm2 of  the  conditioned  for  3  days,  the  test  results  CBR  was  145.38%  without  conditioned,  and conditioned for 3 days was 141.96%.
Keyword : Stability, Cement, Soil, Effectiveness

## Abstrak
Stabilitas  tanah  adalah  pencampuran  tanah  dengan  bahan  tertentu,  guna  memperbaiki  sifat mekanik tanah agar memenuhi syarat teknis, stabilitas semen bertujuan mengurangi sifat susut dan plastisitas  tanah  yang  tinggi  sehingga  meningkatkan  daya  dukung  tanah.  Parameter  uji laboratorium  meliputi  pengujian  sifat  fisik  tanah  dan  sifat  mekanis  tanah  dengan  penggunaan semen  tipe  I  dengan  variasi  kadar  semen  0  %,  5  %,  10%  dan  15  %.  Penelitian  dilakukan  guna mengetahui  efektifitas  persentasi  penambahan  semen,  uji  laboratorium  menyatakan  efektivitas stabilitas  penambahan  semen  sebesar  10  %  dengan  hasil  uji  tekan  bebas  sebesar  5,446  kg/cm 2 pada  sampel  yang  tidak  dikondisikan,  dan  4,76  kg/cm 2 yang  dikondisikan  selama  3  hari,  hasil pengujian  CBR  adalah  145,38  %  tanpa  dikondisikan,  dan  dikondisikan  selama  3  hari  adalah 141,96 %.
Kata kunci :  Stabilitas, Semen, Tanah, Efektivitas

## 1.  Pendahuluan
Kota  Samarinda  merupakan  ibukota  dari  provinsi  Kalimantan  Timur,  luas  wilayah  718,000  km 2 dan terletak antara 116 o 15’16”-117 o 24”16” bujur timur serta 00 o 21’18”-10 o 09’16” lintang selatan. (BPS, Kota Samarinda. 2022). Kondisi tanah lempung yang tersusun berupa  partikel mikroskopis dan  submikroskopis  yang  didefiniskan  sebagai  golongan  partikel  berukuran  di  bawah  0,002    mm dan kebanyakan seperti pasir berwarna kuning kecoklatan atau berlumpur lengket.
Sifat-sifat tanah yang kurang sesuai dalam praktik geoteknik diperbaiki dengan penambahan aditif penstabil. Proses stabilisasi terletak pada pembentukan fase penguatan yang tidak larut. Stabilizer yang  paling  sering  digunakan  adalah  OPC.  (Reiterman,  P.,  Mondschein,  P.,  Dousova,  B.,  & Davidova,  V.  2022).  Semen  dapat  meningkatkan  sifat  kekuatan  lempung  bermasalah,  menurut tinjauan literatur. (Chegenizadeh, A., Kanagaratnam, A., Nikraz, H., & Keramatikerman, M. 2021).
Mengganti  tanah  yang  buruk  dengan  bahan  yang  dipilih  tidak  realistis  dan  mahal  karena  volume pekerjaan tanah dasar yang sangat besar. Oleh karena itu, mengolah tanah yang buruk di tempat in situ adalah pilihan yang lebih baik, baik secara ekonomi maupun kenyataannya. Mekanisme yang banyak  digunakan  adalah  menstabilkan  tanah  secara  mekanis  dan  kimiawi.  Stabilisasi  mekanis adalah  perbaikan  sifat  fisik  dengan  menggunakan  teknik  seperti  pemadatan,  pembasahan  kering, prapembasahan, dan penguatan. (Amena, S., & Kabeta, W. F. 2022).
Campuran  semen  sering  digunakan  sebagai  ukuran  perbaikan  tanah  untuk  menstabilkan  tanah lunak  dalam  proyek  penggalian  dan  pembuatan  terowongan,  serta  untuk  lereng  dan  pondasi. (Tyagi,  A.,  Xiao,  H. W.,  Chin,  K.  G.,  &  Lee,  F.  H.  2019).  Tanah-semen adalah  campuran  bahan kimia  semen  (biasanya  disebut  semen)  dan  bahan  alami  (biasanya  disebut  tanah).  Produk  ini memiliki  peningkatan  kekuatan  geser  yang signifikan  untuk memenuhi  persyaratan  kekuatan  dari aplikasi  yang  berbeda.  Tanah-semen  paling  baik  digambarkan  sebagai  campuran  tanah-semen berbutir halus atau berbutir kasar sesuai dengan klasifikasi tanah, dan karenanya menyajikan sifat mekanik yang berbeda. (Fan, J., Wan, D., & Qian, D. 2018).
Bahan  kimia  tambahan  yang  paling  menonjol  adalah  semen  Portland  biasa  (OPC)  yang  telah digunakan secara luas selama sekitar 100 tahun. Semen portland adalah senyawa heterogen halus, terdiri  dari  empat  oksida  yang  berbeda,  seperti  trikalsium  silikat  (C 3 S),  di-kalsium  silikat  (C 2 S), trikalsium  aluminat  (C 3 A),  dan  tetra  kalsium  alumino  ferrat  (C 4 AF),  di  mana,  C  adalah  CaO,  S adalah SiO 2 , A adalah Al 2 O 3 , F adalah Fe 2 O 3 , dan H adalah H 2 O. Mekanisme stabilisasi terdiri dari hidrasi, pertukaran kation, flokulasi dan reaksi pozzolan. Ketika tanah liat dicampur dengan semen dan air, hidrasi terjadi segera. (Barman, D., & Dash, S. K. 2022).
Stabilisasi  tanah  adalah  beberapa  kegiatan  operasional  yang  menghilangkan  perilaku  tanah  yang tidak  sesuai.  (Afrakoti,  M.  T.  P.,  Choobbasti,  A.  J.,  Ghadakpour,  M.,  &  Kutanaei,  S.  S.  2020). Sebagai  bahan  komposit,  yang  dibentuk  dengan  perawatan  dan  pemadatan,  tanah  yang  disemen dipadatkan biasanya dianggap dalam keadaan tidak jenuh. Kadar air, sifat-sifat tanah, jenis semen, kadar semen, suhu, umur pemeraman, metode pencampuran dan riwayat tegangan adalah beberapa faktor yang berpengaruh dalam kekuatan tanah yang disemen. (Kardani, N., Zhou, A., Shen, S. L., & Nazem, M. 2021).
Penelitian  (Reiterman,  P.,  Mondschein,  P.,  Dousova,  B.,  &  Davidova,  V.  2022),  “ Utilization  of concrete  slurry    waste  for  soil  stabilization ”  menyatakan  limbah  bubur  beton  yang  dipelajari mencapai  efek  stabilisasi  sebesar  38%  dibandingkan  dengan  dosis  OPC  yang  sama  dalam  hal kekuatan tekan. Bahan limbah yang dipelajari memiliki potensi besar untuk mencapai penghematan ekonomi dan lingkungan.
Penelitian  (Rimal,  S.,  Poudel,  R.  K.,  &  Gautam,  D.  2019)  “ Experiment  study  on  properties  of natural soil treated with cement kiln dust ” menyatakan penambahan debu kiln semen menyebabkan peningkatan kuat tekan bebas untuk kedua sampel  tanah. Kuat tekan tak terikat dari sampel tanah yang  diberi  perlakuan  debu kiln semen  2,5%  (A)  yang  diuji  segera  setelah  persiapan  sampel diperoleh sebesar 0,761 kg/cm2, sedangkan kuat tekan tak terikat dari tanah yang diolah debu tanur semen  10%  ditemukan  sebesar  10,552  kg/cm2  pada  hari  ke-28.  Demikian  pula,  kuat  tekan  tidak terikat  dari  sampel  tanah  (B)  yang  diberi  perlakuan  debu  tanur  semen  2,5%  yang  diuji  segera setelah  persiapan  sampel  adalah  0,692  kg/cm2,  sedangkan  kuat  tekan  tidak  terikat  dari  sampel tanah  yang  diberi  perlakuan  debu  tanur  semen  10%  adalah  10,156  kg.  /cm2  pada  hari  ke-28.
Dengan  demikian,  debu kiln semen  bertanggung  jawab  atas  peningkatan  kuat  tekan  tak  terbatas tanah hampir 10 kali lipat.
Penelitian stabilitas tanah dicampur semen dengan persentasi 5, 10, dan 15 % menunjukkan bahwa berat  kering  maksimum,  UCT,  dan  CBR  meningkat  dengan  penambahan  semen,  pada  UCT penambahan semen 15 % meninkatkan nilai kekuatan tekan dengan waktu keruntuhan yang cepat, pada penambahan semen 10 %  nilai kekuatan tekan berkesinambungan meningkat dengan waktu keruntuhan lebih lama dari persentasi semen 15 %.
Dalam  penulisan  ini  menganalisa  hasil  uji  UCT  dan  CBR  untuk  sampel  yang  dikondisikan  dan tidak dikondisikan guna mengetahui efektifitas penambahan persentasi semen pada stabilitas tanah dan semen.

## 2.  Metode Penelitian

## 2.1  Bahan
Sampel  tanah  yang  digunakan  untuk  penelitian  berasal  dari  kota  Samarinda.  Sampel  yang terganggu serta tidak tergangu dan dibawa ke laboratorium untuk pengujian eksperimental  sebagai bahan yang akan distabilisasi dengan semen, pengolahan tanah dan hasil batas atterbergnya, kadar air, dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Sifar Fisik Tanah
pengujian hasil Satuan kadar air 33,97 % berat jenis 2,629 - batas cair 55,51 % batas plastis 34,90 % Indeks plastisitas 20,55 %
Kestabilan  struktur  tanah  merupakan  salah  satu  indikator  terpenting  terjadinya  degradasi  tanah. Pembentukan  lapisan  agregat  dan  pengisi  yang  terdiri  dari  partikel  lempung,  Fe  atau  Mn  oksida, dan  bahan  organik  dapat  meningkatkan  stabilitas  agregat  karena  efek  sementasi.  Selain  itu, pengurangan  aliran  air  yang  cukup  besar  melalui  lapisan  menyebabkan  lambatnya  pembasahan agregat tanah. (Pavlu, L., Kodesova, R., Vasat, R., Fer, M., Klement, A., Nikodem, A., & Kapicka, A.  2022).  Gradasi  sampel  tanah  diperoleh  dengan  menggunakan  analisis  ayakan.  Hasil  analisis ukuran partikel tanah dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Analisa Saringan
diameter hasil Satuan 4,74 99,6 % 2,00 98,2 % 0,85 97,4 % 0,425 96,6 % 0,25 96,1 % 0,106 93,5 % 0,075 93,1 %
Uji  laboratorium  tanah  seperti  analisis  ukuran  partikel  (SNI  03-1968-1990  /  ASTM  D6913),  uji batas  Atterberg  (SNI  03-1966-1990 / ASTM  D4318),  uji  pemadatan  (ASTM  D698),  kuat  tekan bebas (SNI 03-1742-1989 / ASTM D2166), dan uji CBR (SNI 03-1744-1989 / ASTM D1883). Semen  portland  biasa  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  berfungsi  sebagai  pengikat  hidrolik dalam  bio-komposit.  OPC  digunakan  sebagai  stabilizer  pertama  karena  merupakan  bahan konvensional  yang  banyak  digunakan.  (Mahamat,  A.  A.,  Dayyabu,  A.,  Sanusi,  A.,  Ado,  M., Obianyo, I. I., Stanislas, T. T., & Bih, N. L. 2022).

## Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil                                                                  Vol. 7 No. 1 April 2023
Kandungan  semen  (rasio  berat  semen  dengan  berat  basah tanah  yang  diolah) dan  rasio air-semen adalah dua parameter penting yang mempengaruhi kekuatan semen tanah yang kaya garam. Semen Portland biasa digunakan dalam percobaan. Komposisi semen dapat dilihat pada Tabel 3. (Xiong, F., Xing, H., & Li, H. 2019).
Tabel 3. Komposisi Semen Portland Biasa
komposisi CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 lain-lain isi % 60-70 20-25 5-10 5-10 3-5
Ketika  reaksi  pozzolan    tidak  signifikan,  butiran  tanah  diperkuat  oleh  produk  hidrasi  semen  saja. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika reaksi pozzolan terjadi, butiran tanah semakin diperkuat oleh  produk  semen.  Akibatnya,  ikatan  antara  butir-butir  tanah  cenderung  menjadi  lebih  kuat  dari waktu ke waktu dapat dilihat pada Gambar 1. (Barman, D., & Dash, S. K. 2022).

## Gambar 1. Mekanisme Pengembangan Kekuatan Produk Hidrasi Semen

## 2.2  Persiapan Sampel
Semen  dan  tanah  dicampur  dengan  persentasi  5,  10,  dan  15  %  dengan  parameter  pemadatan standar,  UCT,  dan  CBR.  Untuk  mendapatkan  sampel  tanah  campuran  seragam,  semen  dicampur bersama-sama untuk setiap percobaan. Kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum tanah ditentukan dari uji pemadatan digunakan untuk membentuk sampel yang distabilkan untuk uji CBR dan  UCT.  Secara  umum  kuat  tekan  tanah  cenderung  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya kandungan  semen,  menurut  diagram  fasa  kadar  semen  dan  kadar  air  total  dapat  dilihat  pada Gambar 2. (Yao, K., Pan, Y., Jia, L., Yi, J. T., Hu, J., & Wu, C. 2019).
Gambar 2. Diagram Fasa Semen
Kadar semen Aw , menggunakan Persamaan (1).
Aw = Mc x 100 ( %) (1) Ms
Dimana : Mc = kering padat semen, Ms = kering padat tanah
Kadar air Cw , menggunakan Persamaan (2).
Cw = Mw x 100 ( %) (2) Mc + Ms
Dimana : Mw = Air, Mc = kering padat semen, Ms = kering padat tanah
Kuantitas Cw , yang didefinisikan sebagai kadar air total, berbeda dari definisi tradisional kadar air ( Mw / Mc ), karena, pada tahap pencampuran awal tanah liat yang disemen, bubuk semen juga dapat diperlakukan sebagai sejenis padatan.

## 2.3  Variasi Sampel
Sampel  pengujian  CBR  terdiri  sampel  yang  dikondisikan  dan  yang  tidak  dikondisikan  dengan, pengujian  proctor  standar  terdiri  sampel  yang  tidak  dikondisikan,  sampel  pengujian  UCT  terdiri yang dikondisikan dan yang tidak dikondisikan, jumlah sampel dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Jumlah dan Variasi Sampel
parameter uji kadar semen (%) dikondisikan tidak dikondisikan total pemadatan standar 0, 5, 10, 15 - 4 4 UCT 0, 5, 10, 15 4 4 8 CBR 0, 5, 10, 15 4 4 8

## 2.4  Standar Proctor
Uji  standar  proctor  dilakukan  untuk  mendapatkan  kurva  kadar  air  dan  kepadatan  kering  bahan tanah.  (Hu,  W.,  Polaczyk,  P.,  Gong,  H.,  Ma,  Y.,  &  Huang,  B.  2022).  Uji  standar  proktor  untuk menentukan  OMC  dan  MDD  masing-masing  sampel  tanah.  Hubungan  antara  kadar  air  dan kerapatan  kering  dari  masing-masing  tanah.  (Lakshmi,  S.  M.,  Gani,  M.  A.,  Kamalesh,  V., Mahalakshmi, V., & Padmesh, P. M. 2020).
Perhitungan pemadatan dilakukan dengan menentukan suatu nilai berat isi kering ( γd maks) dengan kadar  air  tertentu  ( Wopt ) . Nilai  ini  didapatkan  dengan  kurva  uji  pemadatan  suatu  sampel  tanah dengan variasi nilai kadar air (w) menggunakan Persamaan (3).
 = Wsm gr/cm 3 (3)
V m
Dimana :  = berat isi basah, Wsm = berat tanah dalam mould , Vm = volume mould

## 2.6. Unconfined Compressive Test
Metode pengujian ini meliputi penentuan Nilai kuat tekan bebas qu adalah besarnya tekanan axial (kg/cm 2 ) yang diperlukan untuk menekan suatu silinder tanah sampai pecah atau besarnya tekanan yang memberikan perpendekan tanah sebesar 20 %.
Untuk sampel tanah-semen, uji tekan tak terbatas dapat dilakukan setelah sampel diawetkan untuk jangka waktu yang tepat, Rasio pemuatan dikontrol pada 1 mm/menit. contoh tanah-semen untuk uji tekan tak terkekang dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Pengujian UCT
Perhitungan kuat tekan tak terikat qu dari tanah dapat dilihat pada Persamaan (4).
Qu = F (4) A
Dimana : qu = kuat tekan tak terbatas sampel. MPa, F = beban penghancur, A = area tekan sampel.

## 2.6  California Bearing Ratio
Nilai  CBR  biasanya  ditentukan  di  laboratorium  penelitian  atau  langsung  di  lapangan,  dalam percobaan  ini  dilakukan  upaya  untuk  menghitung  nilai  CBR  dan  sifat  indeks  tanah  dan mengembangkan  hubungan  di  antara  keduanya  sehingga  dapat  diperoleh  nilai  CBR  yang  akurat dalam waktu yang lebih singkat. (Bharath, A., Manjunatha, M., Tangadagi, R. B., Reshma, T. V., & Preethi, S. 2021).

## Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil                                                                  Vol. 7 No. 1 April 2023
Pembacaan  pembebanan  dilakukan  pada  interval  penetrasi  0,025  (0,64  mm),  sehingga  mencapai penetrasi  0,5  inc  (12,4  mm),  nilai  CBR  dihitung  dengan  cara  membagi  masing-masing  beban dengan standar CBR pada penetrasi 0,1 inchi dengan beban standar 70,31 kg (1000 psi), penetrasi 0,2 inchi dengan beban standar 105,47 kg (1500 psi), dan hasil dari pembagian beban standar CBR dinyatakan dalam persen (%).Uji CBR dapat dilihat pada Gambar 4.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Atterberg Limit
Batas Atterberg (batas cair dan batas plastis) dan indeks plastisitas tanah, awalnya diusulkan oleh Atterberg  (1911),  sangat  penting  untuk  aplikasi  teknik  sipil.  Misalnya,  batas  Atterberg  berfungsi sebagai  dasar  untuk  mengukur  potensi  pembengkakan  dan  atau  penyusutan  bahan  rekayasa. Metode yang populer untuk menentukan batas cair (LL) adalah metode cangkir Casagrande klasik. (Arthur, E., Rehman, H. U., Tuller, M., Pouladi, N., Norgaard, T., Moldrup, P., & Jonge, L. W. D. 2021).
Hasil pengujian atterberg limit dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Atterberg Limit Tanah Lempung dan Semen
kadar semen (%) liquid limit (%) plastic limit (%) indeks plastisitas (%) 0 55,511 34,958 20,553 5 50,816 31,429 19,378 10 49,592 32,619 16,973 15 47,487 32,720 14,767

## 3.2. Pemadatan Standar
Uji  pemadatan  Standard  Proctor  dilakukan  mengikuti  standar  SNI  03-1742-1989,  tanah  kering udara disiapkan dengan prosedur yang disajikan sebelumnya. Air kemudian ditambahkan ke dalam tanah  untuk  mencapai  kadar  air  yang  berbeda.  Pada  setiap  kadar  air,  tanah  dipadatkan  secara dinamis dalam tiga lapisan ke dalam cetakan Proctor, dengan 25 pukulan palu untuk setiap lapisan. Sampel  yang  dipadatkan  dipotong  dengan  cara  menggores  penggaris  di  bagian  atas  cetakan. Kepadatan  sampel  yang  dipadatkan  kemudian  ditentukan  dengan  mempertimbangkan  massa sampel dan volume cetakan, sebagian sampel diambil untuk penentuan kadar air. (Ying, Z., Cui, Y. J., Benahmed, N., & Duc, M. 2021).
Hasil pemadatan standar tanah stabilisasi semen dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6. Pemadatan Standar Stabilisasi Semen
kadar semen (%) w opt (%)  d(gr/ml) 0 19,54 1,436 5 12,69 1,973 10 7,54 2,198 15 7,30 2,210

## 3.3 Uncounfined Compressive Test
Pengujian  ini  adalah  Pemberian  beban  vertical  yang  dinaikkan  secara  bertahap  pada  benda  uji berbentuk  selinder  yang  didirikan  bebas  sampai  terjadi  keruntuhan,  Pembacaan  beban  dilakukan pada  interval  rengangan  aksial  tetap  tertentu  yang  dapat  dicapai  dengan  mempertahankan kecepatan pembebanan dengan besaran tertentu selama pengujian berlangsung. Tes kompresi tidak terbatas dilakukan sesuai dengan standar. Permukaan pelat atas dan bawah dilumasi dengan minyak
silikon untuk mengurangi gesekan. Pembebanan aksial diterapkan pada laju perpindahan 1 mm per menit dan berlanjut sampai kegagalan. (Shibi, T., & Ohtsuka, Y. 2021).
Hasil  uji unconfined  compressive sampel  tanah  tanpa  perendaman  atau  tidak  dikondisikan dilakukan seusai SNI 03-1742-1989 / ASTM D2166 dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7. Kuat Tekan Tidak Dikondisikan
kadar semen (%) qu (kg.cm 2 ) 0 2,997 5 4,231 10 5,446 15 5,446
Hasil  uji unconfined  compressive sampel  tanah  dengan  perendaman  atau  dikondisikan  selama  3 hari dilakukan seusai SNI 03-1742-1989 / ASTM D2166 dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Kuat Tekan Dikondisikan
kadar semen (%) qu (kg.cm 2 ) 0 1,587 5 4,408 10 4,760 15 7,052

## 3.4  Cbr test
Rasio  bantalan  California  (CBR)  dan  parameter  proctor  yang  dimodifikasi  (berat  satuan  kering maksimum) dan kadar air optimum adalah indikator berharga dari kualitas pemadatan tanah dasar. (Duque,  J.,  Fuentes,  W.,  Rey,  S.,  &  Molina,  E.  2020).  Pengujian  CBR  yang  tidak  dikondisikan direndam dengan pemeraman 1 hari, sedangkan yang dikondisikan diperam terlebih dahulu selama 1 hari kemudian sampel direndam selama 4 hari. dan sampel dapat dilakukan pengujian CBR. Uji CBR  dilakukan  sesuai  SNI  03-1744-1989 / ASTM  D1883,  nilai  CBR  dari  keempat  sampel  yang dibuat dengan pemadatan standar yang tidak dikondisikan dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. CBR Tidak Dikondisikan kadar semen (%) CBR (%) 0 17,10 5 57,30 10 145,38 15 172,74
Hasil CBR yang dikondisikan dapat diilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. CBR Yang Dikondisikan kadar semen (%) CBR (%) 0 10,26 5 54,73 10 141,96 15 165,05

## 4.  Kesimpulan
Efektivitas  penambahan  semen  sebagai  stabilitas  perbaikan    karakteristik  tanah  meninjau  uji Unconfined  compressive test tanpa dikondiskan dengan penambahan semen 0 %, 5 %, 10 %, dan 15 % berurutan nilai qu 2,997 kg/cm 2 ; 4,321 kg/cm 2 ; 5,446 kg/cm 2 ; 5,446 kg/cm 2 . Unconfined compressive  test yang  dikondiskan  dengan  penambahan  semen  0  %,  5  %,  10  %,  dan  15  % berurutan  nilai qu 1,587  kg/cm 2 ;  4,408  kg/cm 2 ;  4,760  kg/cm 2 ;  7,052  kg/cm 2 ,  pada Unconfined compressive  test yang  dikondiskan  penambahan  semen  10  %    dengan qu 4,760  kg/cm 2 dengan waktu  keruntuhan  agak  lama  yang  dinyatakan  bahwa  karakteristik  bersifat  elastis  wajar  dengan kecenderungan  material  dapat  berdeformasi  setelah  menerima  beban,  penambahan  semen  15  % dengan qu 7,052  kg/cm 2 dengan  keruntuhan  cepat  yang  dinyatakan  bahwa  karateristik  material bersifat getas, dengan rasio 0,675.

## Daftar Pustaka
Afrakoti, M. T. P., Choobbasti, A. J., Ghadakpour, M., & Kutanaei, S. S. (2020). Investigation of the  effect  of  the  coal  wastes  on  the  mechanical  properties  of  the  cement-treated  sandy  soil. Construction and Building, 239, 117848, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117848.
Amena,  S.,  &  Kabeta.  W.  K.  (2022).  Mechanical  behavior  of  plastic  strips-reinforced  expansive soil  stabilized  with  waste  marble  dust.  Hindawi,  Advances  in  Civil  Engineering,  1-8, https://doi.org/10.1155/2022/9807449
Arthur, E., Rehman, H. U., Tuller, M., Pouladi, N., Norgaard, T., Moldrup, P., & Jonge, L. W. D. (2021).  Estimating  atterberg  limits  of  soil  from  hygroscopic  water  content.  Geoderma,  381, 114698, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114698.
Barman,  D.,  &  Dash,  S.  K.  (2022).  Stablization  of  expansive  soils  using  chemical  additives:  a review. Journal of Rock Mechanics and Geothenical Engineering, 1-24, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2022.02.011.
Bharath, A., Manjunatha, M., Tangadagi, R. B., Reshma, T. V., & Preethi, S. (2021). Influence adn correlation  of  maximun  dry  density  on  soaked  &  unsoaked  CBR  of  soil.  Material  Today: Proceedings, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.232.
BPS.  (2022).  Kota  Samarinda  dalam  angka.  ISSN:  0215-2398,  No.  Publikasi:  64720.2101,  CV. Mahenda Mulya.
Chegenizadeh, A., Kanagaratnam, A., Nikraz, H., & Keramatikerman, M. (2021). Sodium chloride impact on cemented clay. Results in Engineering, 11, 100256, https://doi.org/10.1016/j.rineng.2021.100256.
Duque, J., Fuentes, W., Rey, S., & Molina, E. (2020). Effect of grain size distribution on california bearing  ratio (cbr)  and modified  proctor  parameters  for  ganural materials.  Arabian  Journal  for Science and Engineering, https://doi.org/10.1007/s13369-020-04673-6.
Fan, J., Wan, D., & Qian, D. (2018). Soil-cement mixture properties and design considerations for reinforeced.  Journal  of  Rock  Mechanics  and  Geotechnical  Engineering,  10,  791-797, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2018.03.004.
Hu,  W.,  Polaczyk,  P.,  Gong,  H.,  Ma,  Y., &  Huang, B.  (2022).  Visualization  and  quatification od soil laboratory impact compaction. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 14, 616-624, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.07.001.
Kardani,  N.,  Zhou,  A.,  Shen,  S.  L.,  &  Nazem,  M.  (2021).  Estimating  unconfined  compressive strength  of  unsaturated  cemented  soils  using  alternative  evolutionary  approaches. Transportation Geotechnics, 29, 100591, https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2021.100591.
Lakshmi,  S.  M.,  Gani,  M.  A.,  Kamalesh,  V.,    Mahalakshmi,  V.,  &  Padmesh,  P.  M.  (2020). Correlating  unsoaked  cbr  with  ucc  strength  for  sc  and  sp  soil.  Materials  Today:  Proceedings, htpps://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.028.
Mahamat, A. A., Dayyabu, A., Sanusi, A., Ado, M., Obianyo, I. I., Stanislas, T. T., & Bih, N. L.
(2022).  Dimensionnal  stability  and  strength  appraisal  of  termite  hill  soil  stabilisation  using hybrid bio-waste and cement for eco-friendly housing. Helliyon, 8, e09406, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09406.
Pavlu,  L.,  Kodesova,  R.,  Vasat,  R.,  Fer,  M.,  Klement,  A.,  Nikodem,  A.,  &  Kapicka,  A.  (2022). Estimation of the stability of topsoil aggregates in areas affected by water erosion using selected soil and terrain properties. Soil & Tillage Research, 219, 105348, https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105348.
Reiterman, P., Mondschein, P., Dousova, B., & Davidova, V. (2022). Utilization of concrete slurry waste  for  soil  stabilization.  Case  Studies  in  Construction  Materials,  16,  e00900, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022. e00900.
Rimal, S., Poudel, R. K., & Gautam, D. (2019). Experimental study on properties of natural soils treated  with  cement  kiln  dust.  Case  Studies  in  Construction  Materials,  10,  e00223, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00223.
Shibi,  T.,  &  Ohtsuka,  Y.  (2021).  Influence  of  applying  overburden  stress  during  curing  on  the unconfined  compressive  strength  of  cement-stabilized  clay.  Soil  and  Foundations,  61,  1123- 1131, https://doi.org/10.1016/j.sandf.2021.03.007.
Tyagi, A., Xiao, H. W., Chin, K. G., & Lee, F. H. (2019). Model for predicting the unit weight of cement-treated soil.
Soil
and
Foundations, 59, 1921-1932,
https://doi.org/10.1016/j.sandf.2019.09.002.
Xiong, F., Xing, H., & Li, H. (2019). Eksperimental study on the effects of multiple corrosive ion coexistence  on soil-cement characteristics. Soil  and Foundations,  59, 398-406, https://doi.org/10.1016/j.sandf.2018.12.001.
Yao,  K.,  Pan,  Y.,  Jia,  L.,  Yi,  J.  T.,  Hu,  J.,  &  Wu,  C.  (2019).  Strength  evaluation  of  marine  clay stabilized by cementitious binder. Marine Georesources & Geotechnology, https://doi.org/10.1080/1064119X.2019.1615583.
Ying, Z., Cui, Y. J., Benahmed, N., & Duc, M. (2021). Salinity effect on the compacting behavior, matric  suction,  stiffness  and  microstructure  of  a  silty  soil.  Journal  of  Rock  Mechanics  and Geotechnical Engineering, 13, 855-863, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.01.002.